484 
Adolf Schneider, Das Vorkommen von Inesit 
ständig weiss geworden sind, nunmehr eher Seidenglanz besitzen 
und sich zwischen den Fingern zu weissem Pulver zerreiben lassen. 
Sowohl in sehr dünnen Blättchen, wie, auch in dem, aus dem 
fleischrothen Material hergestellten Dünnschliff sind in der schwach 
rosafarbenen durchsichtigen Grundmasse öfters winzige, gelb- bis 
rothb raune Einschlüsse sichtbar, welche bei Anwendung starker 
Vergrösserungen als kleine, rundlich begrenzte Flocken einer 
amorphen röthlichbraunen Substanz, deren Natur nicht anerkannt 
wurde, erscheinen. Ausserdem sind stellenweise wahrscheinlich 
dem Eisenglanz angehörende rundliche Blättchen eingebettet. Der 
Brechungsexponent der Grundmasse ist viel grösser, als derjenige 
des Canadabalsams , da das Mineral sich mit bedeutendem Relief 
von diesem abhebt. Die obenerwähnten rothbraunen Einschlüsse 
bewirken offenbar eine öfter hervortretende Nüancirung der Grund- 
farbe des Inesit. 
Eine zweite, durch Herrn Dr. Bärwald im hiesigen Labo- 
ratorium ausgeführte Analyse ergab folgende Bestandteile : 
Si 0 2 . . 
. 43,92 pCt. 
-ABO 3 . 
. . . 0,29 
» 
FeO . . 
. . . 0,69 
» 
MnO . . 
. . . 37,87 
» 
CaO . . 
. . . 8,40 
» 
MgO . . 
. . . 0,33 
» 
II 2 0 . . 
. . . 9,22 
» 
100,72 pCt. 
Ueber die mit grosser Sorgfalt ausgeführte Wasserbestimmung 
ist hervorzuheben, dass das Mineral beim Erhitzen das Wasser 
ganz allmälig verliert, wie die folgenden Zahlen zeigen: 
Bei 110° wurden abgegeben . . . 4,54 pCt. H 2 0 
» 200° » » ... 0,48 » » 
» 300° » » ... 2,23 » » 
» 440° (Siedepunkt des Schwefels) 0,62 » ». 
Ueber dem Gebläse ...... 1,35 » » 
9,22 pCt. Id 2 0 
') Vergl. die erste von Herrn Dr. Hampe angefertigte Analyse in der Zeit- 
schrift d. Deutsch, geol. Gesellsch. Jahrg. 1887, H. 4, S. 833. 
